전해질 , 니켈 폼 처리 및 3 개 의 전극 시스템 은 실시 예 3 과 동일 하 다 . 전 기분 해 과정 은 15 분 동안 순환 전압 전류 방법 ( 전압 범위 : 0 . 4 ~ 0 . 1 V ( vs . SCE ) ; 스캔 속도 : 500 mV / s ) 으로 실행 한다 . 그런 후 에 EMD 나노 튜브 ＠ Ni 폼 공기 전극 을 얻 는다 . 전지 어셈블리 및 검사 조건 들 은 비 교예 1 과 동일 하 다 . 검사 결과 들 은 표 1 에 나타난다 . 촉매 로딩 량 은 표 1 에 나타난다 . 촉매 는 나노 튜브 형태 를 나타낸다 . 내부 및 외부 지름 은 각각 150 nm 및 200 nm 이 다 . 표 1 에 나타난 데이터 는 EMD 나노 튜브 ＠ Ni 전극 이 비 교예 3 과 비교 하 여 더 높 은 비용량 을 가진 현저 하 게 향상 된 방전 성능 을 가진다는 것 을 나타낸다 . EMD 나노 튜브 ＠ Ni 전극 은 동일 한 촉매 를 가진 비 교예 보다 현저 하 게 낮 은 충전 전압 플랫 폼 을 가진다 .